-340- 



Mineralogie. 



D. J. Hissink: Über die Bildung und Umwandlung der 

 Mischkry stalle von Natriumnitr at mit Kaliumnitrat und 

 von Natriumnitrat mit Silbernitrat. (Zeitschr. f. phys. Chem. 

 32. p. 537-563. 1900.) 



Aus Lösungen von KN0 3 und NaN0 3 setzen sich nach den Unter- 

 suchungen von Retgers bei gewöhnlicher Temperatur zweierlei Misck- 

 krystalle ab, hexagonale und rhombische, die ersteren enthalten von bis 

 ungefähr 0,5 % KN0 8 beigemischt, die rhombischen von bis ungefähr 

 0,5% NaN0 3 . Aus Lösungen von NaN0 3 und AgN0 3 setzen sich hexa- 

 gonale Mischkrystalle von bis höchstens 52,5 % &g N 3 und rhombische 

 Mischkrystalle von bis höchstens 0,8 °/ Na N 3 ab. Verf. hat nun die 

 Krystallisation der geschmolzenen Mischungen untersucht mit folgendem 

 Resultat : 



1. Aus den geschmolzenen Mischungen von KN0 3 und NaN0 3 setzen 

 sich Mischkrystalle ab mit einer Lücke von etwa 24°/ bis etwa 85°/ Mol. 

 KN0 3 bei 218°. Die Anwesenheit von Mischkrystallen wird an der Kalium- 

 seite auch erwiesen durch die Erniedrigung der Umwandlungstemperatur 

 des KN0 3 . 



2. Die Erstarrung der geschmolzenen Mischungen von AgN0 3 und 

 NaN0 3 verläuft nach Erstarrungstypus 4 von Bakhuis Roozeboom (vergl. 

 darüber dies. Jahrb. 1901. I. -177-). Die Erstarrungscurve steigt vom 

 Schmelzpunkt des AgN0 8 (208,6°) bis zu demjenigen des NaN0 3 (308°). 

 Sie zeigt aber einen Knick bei 217,5° und 19,5% Mol. NaN0 3 und zer- 

 fällt dadurch in zwei Theile. Mit dem ersten correspondiren Mischkrystalle 

 des AgN0 3 -Typus von 0—26% Mol. Na N 3 ; mit dem letzten Theile 

 correspondiren Mischkrystalle des NaN0 3 -Typus von 38 — 100% Mol. NaN0 3 . 

 Es besteht also eine Lücke von 26— 38 % NaN0 3 , wiewohl die zwei 

 Reihen isomorph sind. 



3. Die Grenzen dieser Lücke erweitern sich bei fallender Temperatur, 

 so dass sie bei 138° die Werthe 4,5 % und + 50 % NaN0 3 erreicht haben. 



4. Die rhomboedrischen Mischkrystalle des AgN0 3 -Typus erleiden 

 eine Umwandlung in rhombische, welche beim Gehalt von 0— 4,5 % Mol. 

 NaN0 3 stattfindet von 159 ; 8° bis 138°. 



Diese Umwandlungstemperaturen sind mit einem Luftdilatometer am 

 besten zu beobachten gewesen. Das Umwandlungsintervall eines Misch- 

 krystalls von bestimmtem Gehalt ist sehr klein, woraus zu schliessen ist, 

 dass die Grenzen der rhomboedrischen und rhombischen Mischkrystalle sehr 

 nahe aneinander liegen. 



Der Umwandlungspunkt wird nicht weiter erniedrigt als bis 138°, 

 weil die Krystalle mit höherem Gehalt an Na N 3 als 4,5 % Conglomerate 

 der zwei rhomboedrischen Typen sind. 



5. In den Mischkrystallen des NaN0 3 -Typus tritt unterhalb 138° 

 keine plötzliche Umwandlung ein; auch ist kein Umwandlungspunkt beim 

 NaN0 3 gefunden zwischen + 270° und —50°. Dagegen werden bei Tem- 

 peraturerniedrigung die Grenzen dieser rhomboedrischen und rhombischen 

 Mischkrystalle des Ag-Typus, welche bei derselben Temperatur coexistiren 



